ICO 
DE L’ARGENT. 
4° Cinq cenls grammes de l’argent pulvérulent qui a fourni le culot 
précédent, furent mêlés à 50 grammes de borax anhydre pulvérisé et le 
mélange fut fondu dans un creuset dit de Paris, préalablement verni intérieu¬ 
rement au borax. 
Le métal fut maintenu en fusion sous le borax pendant trois heures, et 
abandonné ensuite au refroidissement. Le métal solidifié était sous la forme 
d’un culot tronconique de 60 millimètres de hauteur et de 4-5 millimètres 
de diamètre à la base. Chauffée au dard du chalumeau aérhydrique, la sur¬ 
face du culot s’est soulevée au centre de la base. Le culot contenait donc 
une caverne; il fut mis au tour pour ouvrir celle-ci jusqu’au fond. Il a fallu 
y pratiquer, au tour, une ouverture de 28 millimètres de diamètre sur 18 mil¬ 
limètres de profondeur, et ensuite, une seconde ouverture de 12 millimètres 
de diamètre sur 15 millimètres de profondeur pour atteindre le fond de la 
caverne; celle-ci était très irrégulière et avait 33 millimètres de profondeur. 
Le culot, après décapage, fut exposé au dard du chalumeau aércarbo- 
hydrique jusqu’à fusion de sa surface. Le métal s’est liquéfié sans produire 
des bulles gazeuses ; il a été maintenu à ce degré de chaleur tant qu’il a 
coloré le dard en jaune. A la mesure de son poids spécifique, il a fourni les 
résultats suivants : 
Poids dans l’air du culot creusé. . 
Perte de poids dans l’eau .... 
Température de l’eau. 
Baromètre réduit à 0°. 
Température de l’air de la balance. 
Point de rosée de l’air de la balance 
406,839 
38,728 
15°,0 
0“ 762.17 
D„ = 10,487 567 V 0 = 0,095 351 0 
VI. 
Les tournures d’argent, provenant du creusement du culot précédent 
fondu sous le borax, furent décapées à l’acide sulfurique dilué bouillant, tant 
que l’eau acide de décapage a fourni trace de borax. Le métal, après avoir 
